5.4.3.4. «D/E» para materiais de marcações ou gráficos distintivos enquanto base ou fundo no processo de impressão de logótipos e marcações completamente coloridos da classe «E» em serviço que preenchem os requisitos da classe de materiais «D». 5.5. A marca de homologação deve ser claramente visível e legível no exterior do material de marcação, indelével e posicionado pelo menos uma vez a) em intervalos de 0,5 nas faixas b) nas superfícies de pelo menos 100 × 100 mm2. 5.6. O anexo 3 do presente regulamento apresenta exemplos de disposições da marca de homologação. 6. PRESCRIÇÕES GERAIS 6.1.
0 0 0 β2 5 20 30 40 60 Cor Amarela 300 Note: O número de homologação e o símbolo complementar devem obrigatoriamente ser colocados próximo do círculo, quer por cima, quer por baixo, ou ainda quer à direita, quer à esquerda da letra «E». Os algarismos do número de homologação devem estar do mesmo lado da letra «E» e orientados no mesmo sentido. O número de homologação e o símbolo complementar devem obrigatoriamente ser colocados numa posição diametralmente oposta. Não deve utilizar-se numeração romana nos números de homologação para evitar confusão com outros símbolos. ANEXO 4 MÉTODO DE ENSAIO AMOSTRAS DE ENSAIO 1. Devem ser enviados ao laboratório 5 amostras de ensaio relativas a faixas ou a placas de materiais retrorrefletores de marcação. No caso de faixas, deve ser fornecido material com pelo menos 3 metros de comprimento; no caso de placas, deve ser fornecido material com uma superfície de pelo menos 500 mm × 500 mm. 2. As amostras de ensaio apresentadas devem ser representativas da produção corrente e ter sido fabricadas em conformidade com as recomendações do(s) fabricante(s) dos materiais retrorrefletores de marcação (1). 3. Após verificação da conformidade com as prescrições gerais (ponto 6 do presente regulamento) e com as prescrições relativas à forma e às dimensões (anexo 5), as amostras devem ser sujeitas ao ensaio de resistência ao calor descrito no anexo 8 do presente regulamento, antes da realização dos ensaios previstos nos anexos 6 e 7. 7.2.1. Para os materiais de marcação da categoria «D», os valores máximos do coeficiente de retrorreflexão são inferiores ou iguais ao valor definido no anexo 7, quadro 2, e destinam-se a ser utilizados em marcações e gráficos distintivos. 7.2.2. Para os materiais de marcação da categoria «E», os valores máximos do coeficiente de retrorreflexão são inferiores ou iguais a 33 % dos valores definidos no anexo 7, quadro 2. 7.2.3. Os materiais retrorrefletores de marcação brancos destinados a ser usados como base ou fundo em processos de impressão de logótipos e marcações completamente coloridos da classe «E» em serviço, sem zonas não impressas, podem cumprir os requisitos previstos no anexo 7, quadro 2, para os materiais da categoria «D» e devem ser marcados como classe «D/E». 7.3. Em função da natureza do material de marcação retrorrefletor, as autoridades competentes podem autorizar os laboratórios a omitir determinados ensaios desnecessários, desde que essa omissão seja mencionada na rubrica «Observações» na ficha de homologação. 8. MODIFICAÇÕES E EXTENSÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE MATERIAIS RETRORREFLETORES DE MARCAÇÃO 8.1. c) Caudal da água/solução de lavagem de 7 ± 1 l/min; d) Extremidade da lança de limpeza posicionada à distância de 600 ± 20 mm da superfície retrorrefletora; e) Lança de limpeza mantida num ângulo não superior a 45 graus da perpendicular à superfície retrorrefletora; f) Bico de 40 graus para criar um jacto em leque. 6. ESTABILIDADE DAS PROPRIEDADES FOTOMÉTRICAS 6.1. A autoridade homologadora tem o direito de verificar a estabilidade das propriedades óticas de um material retrorrefletor em serviço (quando utilizado para marcação ou como marcações/gráficos distintivos). 6.2. Os serviços administrativos das partes contratantes, em cujo território a homologação foi concedida, podem efetuar os mesmos ensaios. Se, no caso de um tipo de material retrorrefletor, ocorrem «falhas sistemáticas na utilização», as amostras do material ensaiado devem ser transferidas para a autoridade homologadora, que as avaliará. 6.3. Na ausência de outros critérios, a menção «falhas sistemáticas na utilização» para um tipo de material retrorrefletor deve ser estabelecida nos termos do ponto 6 presente regulamento. 7. IMPERMEABILIDADE??? À ÁGUA